47●金属接合用PPSグレードの開発
四日市研究所 モールドG

１．はじめにポリフェニレンスルフィド（PPS）樹脂は融点が280℃の高結晶性ポリマーであり、高温環境下での長期使用に耐えうる（UL温度インデックスは200〜240℃）、卓越した耐熱性と剛性を有する熱可塑性エン山野 直樹
高野健

る。
射出接合の手法としては、大成プラスのNMT３, ４）、東亜電化のTRIシステム ５） 等があり、各種部品への応用が進められている。
本稿では、NMTに適した金属接合用PPS樹脂について紹介する。

ジニアリングプラスチックである。
PPS樹脂は、1973年にアメリカのPhillips Petroleum社で工業生産が開始された。国内では1986年に、当社がはじめてPPSレジンの生産を開始した。その後、各

３．金属接合用PPSグレード〔1〕NMT社も相次いで生産を行うようになり、製造技術の進歩

金属を特殊な水溶液に浸せきすると、金属表面にはから、PPS自体の改良が進んだ。その結果、現在は架数十nmの微細孔が形成される（図１）。この表面処理

橋型、直鎖型の2種類のPPSレジンが、それぞれの特した金属を金型内にセットし、射出インサート成形に徴を活かして幅広い用途で使用されている。

よ り 一 体 化 成 形 す る 技 術 をNMT（Nano Molding

PPS樹脂は耐熱性、フッ素樹脂に匹敵する耐薬品性、Technologyの略）と呼ぶ。樹脂は主にアンカー効果

難燃剤を必要としない自己難燃性、さらに使用環境ににより金属と接合すると報告されている３, ４）。また、おいて安定な寸法特性や機械特性など、多くの優れた樹脂は、金属表面に形成された微細孔に、隙間なく侵特性を有している。特に、熱可塑性ポリマーである入していることが報告されている６）。

PPS樹脂は、射出成形という非常に生産性に優れた加工技術が利用でき、需要が伸長している１, ２）。

〔2〕金属との接合強度
金属表面に存在する数十nmの微細孔に多くの樹脂

２．金属と樹脂との接合技術
金属と樹脂とを複合化部品にすることにより、金属を流入させるため、固化の制御や溶融粘度の最適化によりグレード改良を実施した。
金属との接合強度は、表面処理したアルミニウムと樹脂、それぞれの長所を活かした部品設計が可能となることは広く知られている。複合化するためには、通常、金属と樹脂との接合が必要となる。
金属と樹脂との接合の種類には、機械式接合、接着剤による接合、最近開発された射出接合がある。機械式接合の代表的な手法にはネジ止めがあり、接合強度は高いものの、設計自由度が小さく、ネジ止め工程が加わることから生産性が良くないといった短所がある。接着剤による接合は、機械式接合に比べて設計自由度は高いものの接合強度が低く、かつ接着剤で接合する工程が加わることから生産性が良くない。
射出接合は表面処理した金属をインサート成形した手法であり、金属と樹脂の一体成形により生産性は高く、設計自由度が高いといった特長を有する。また機械的接合でのネジがないことから部品点数が低減す

図１4）
表面処理したアルミニウム（A6061）

48

TOSOH Research ＆ Technology Review Vol.54（2010）

40

長さ50mm×幅12mm×厚さ1.5mm

接合面積30mm2（12mm×2.5mm）

接合強度［MPa］

金属接合用グレード
一般グレード（GS−40）

アルミニウム（A5052）

30201001PPS10100
サイクル回数［回］

1000

長さ40mm×幅12mm×厚さ3mm

図４

図２

接合強度の耐久性（冷熱衝撃条件）度を示す。−40℃×30min⇔150℃×30minの条件で接合強度の評価方法

1000サイクル実施した場合において、接合強度の低下は認められなかった。
表１

アルミニウム（A5052）との接合強度
金属接合用グレード
SGX−12030

接合強度［MPa］

一般グレードGS−40
G−101913以上より、金属接合用PPSの接合強度は、耐久性においても優れることが示された。
〔4〕金属接合用グレード
金属接合用グレードは用途に応じて７種類用意した。表２に代表的な３種類の金属接合用グレードの特（A5052）を使用し、図２に示す、引張剪断強度測定性を示す。
SGX−120は、薄肉成形性に優れたガラス繊維強化法により評価した。
表１に示すように金属接合用グレードのアルミニウ
ムとの接合強度は、一般グレードに比べて1.5〜2倍程度高い値を示す。

PPSグレードであり、金属との接合強度が最も高い、金属接合用PPSの標準グレードである。
SGX−140は、ガラス繊維強化PPSであり、金属との接合強度を維持しつつ機械特性を一般グレード並みに〔3〕接合強度の耐久性向上させたグレードである。

一般に、PPS樹脂は、高温雰囲気など過酷な環境下

SGX−350は、ガラス繊維及び無機フィラー強化PPSで長期にわたり使用される場合が多い。そこで接合強であり、金属との接合強度を維持しつつ異方性を低減度の耐久性試験を実施した。まず図３に150℃の高温させ寸法精度向上を達成したグレードである。

雰囲気下で2000hr経過した場合の接合強度を示す。接〔5〕用 途 例

合強度の大幅な低下は認められなかった。
次に図４に、冷熱衝撃試験を実施した場合の接合強金属接合用PPSは前記の金属との高い接合強度が認められ、プロジェクタや携帯音楽機器などの電子機器
筐体や、モジュール部品などで採用されている。

接合強度［MPa］

40
金属接合用グレード
一般グレード（GS−40）30

また、電気・電子部品では、薄型テレビ用フレーム、携帯電話部品、パソコン部品などで開発が進んでいる。
自動車部品ではECUボックスなどで開発が進んでい20る。さらに、金属との気密性が要求されるリチウムイオン電池部品での開発が進められている。４, ７, ８）

1000500

1000
時間［hr］

1500

2000

４．おわりに金属接合用PPSは、PPSの特徴である、耐熱性、耐図３

接合強度の耐久性（高温条件）

薬品性を維持し、金属接合性が優れる特徴を活かし、

東ソー研究・技術報告 第54巻（2010）

表２

金属接合用グレード

金属接合用グレード
SGX−140
SGX−350
SGX−120
GF20％強化
GF40％強化GF＋MD 50％強化−1.40
1.591.72
比重 ASTM D792
MPa
180260250
曲げ強度 ASTM D790
GPa6.31315
曲 げ 弾 性 率 ASTM D790mm
310200150流動
長 東ソー法1）
3.1／5.0
2.3／3.5
2.0／3.0
線膨張係数（MD／TD） ASTM D696 ×10−5／℃
V−2V−1相当
V−0相当
UL94−
燃
焼性（1.0mmt）（1.0mmt）（3.2mmt）
2）
MPa302928接合
強度 東ソー法
薄肉流動性
高強度
良寸法精度
特長
筐体のボス、枠構造部品
電子制御部品
用途例
注1）金型形状；1mm厚×10mm幅バーフロー金型
成形条件；シリンダー温度310℃，金型温度130℃，射出圧力177MPa
注2）引張剪断接合強度
金属；アルミニウム（A5052）
成形条件；シリンダー温度310℃，金型温度150℃，保圧68MPa，射出時間0.4sec
項目

試験方法単位

各種部品での検討が進んでいる。
今後、金属接合用PPSの品質をさらに高めるとともに、さらなる用途開発を進めてゆく。

参考文献
１）山縣邦彦、高野健、プラスチックス、57 (1)、90(2006)２）植田雅治、東ソー研究・技術報告、51、87、(2007)３）安藤直樹、成形加工、16(9)、588(2004)４）安藤直樹、成形加工、21(10)、600(2009)５）佐々木秀幸ら、高分子論文集、55(8)、470(1998)
６）堀内伸ら、日本接着学会第48回年次大会 講演要
旨集、(2010)
７）日経Automotive Technology、(9) 18 (2009)８）日経Automotive Technology、(7) 69 (2010)49

一般グレードGS−40
GF40％強化
1.67
255
16180
2.2／3.1
V−0（0.38mmt）
19